Naturwissenschaftliche Wochenschrift. 



N. F. XVHI. Nr. 3 



Papiers hinabgehen. Da also hier Fasern im ur- 

 spriinglichen Sinne gar nicht vorliegen, ist auch 

 der Begnff des Spinnens nur im weiteren Sinne 

 anwendbar. Das eigentliche Spinnen oder das 

 Zusammendrehen vorher parallel gelegter Einzel- 

 fasern zu einem haltbaren Faden setzt eben Fasern 

 von hinreichender Feinheit und Lange voraus um 

 diese Aufgabe zu losen. Die Papiergarne, auch 

 die feinsten, konnen somit niemals als Ersatz fur 

 Baumwolle und Flachs in Frage kommen, well 

 ihre Faden nicht eine solche Feinheit annehmen, 

 wie sie fur die iiblichen Leinen- und Baumwoll- 

 gewebe erforderlich sind. 



Dennoch ist es gelungen, allerdings auf einem 

 ganz anderen Wege, den natiirlichen, pflanzlichen 

 und tierischen Fasern nahezu gleichwertige und 

 vielleicht sogar iiberlegene Kunstfasern herzustellen. 

 Diese Kunstfaser stellt sich unter dem bezeichnenden 

 Namen ,,Stapelfaser" als der AbschluS einer Ent- 

 wicklung dar, die in dem Bestreben wurzelte, in 

 die Fabrikgeheimnisse des Seidenspinners einzu- 

 dringen und ihm seine Geschaftskenntnisse abzu- 

 lauschen. Angeregt durch das massenhafte Sterben 

 der Seidenraupen in Frankreich und die aufier- 

 ordentliche Steigerung der Rohseidenpreise hatte 

 schon Reaumur 1734 unter Hinweis auf die 

 haltbaren, glanzenden, ostasiatischen Firnisse den 

 Gedanken ausgesprochen, aus zahflussigen Harzen 

 und Gummiarten Losungen herzustellen, die in 

 feinste Faden ausgezogen, durch schnelles Erstarren 

 eine glanzende, haltbare Gespinnstfaser liefern 

 wiirden. Aber alle Veisuche auf dieser und 

 ahnlicher Grundlage scheiterten an der Unbrauch- 

 barkeit des Rohzeuges. Erst 1845 wurden durch 

 die entdeckte Nitrierung der Zellulose die Vor- 

 bedingungen fiir eine aussichtsvolle Inangriffnahme 

 des alten Problems erfiillt. Reine Zellulose und 

 vornehmlich Hydrozellulose lassen sich namlich 

 mit kalter konzentrierter Salpetersaure allein oder 

 gewohnlich in Verbindung mit Schwefelsaure in 

 gewisse gut charakterisierte Verbindungen iiber- 

 fiihren, die alsAusgangsmaterial fur die Stapelfaser- 

 gewmnung eine eingehendere Darlegung erfordern. 



Von alien Zellulosearten ist die Hydrozellulose 

 fiir diese Reaktionen geeigneter als Baumwolle 

 und Zellstoffaser, weil ihre leine Pulverform den 

 angreifenden Reagentien eine grofiere Oberflache 

 bietet und weil die trotz unmoghchen analytischen 

 Nachweises vorliegende chemische Veranderung 

 sie fiir seine Reaktion geeigneter macht. 



Die chemische Natur dieser Reaktion besteht 

 in der Verbindung der Nitratgruppe NO 8 der 

 Salpeter.saure mit irgendeinem der Zellulosereste 

 C 12 H 14 O 4 oder C 12 H 1B O 6 oder C 12 H ]8 O 8 usw. 

 und Wasserabspaltung durch Schwefelsaure. 

 Reaktionserzeugnisse sind je nach Starke und 

 Einwirkungsdauer der verwendeten Salpetersaure 

 verschiedene 7-ellulosenitrate. Man kennt ein Zellu- 

 losedinitrat C 12 H 1:i (NO 8 ). 3 O s und alle Zwischen- 

 stufen bis zum Hexamtrat C 12 H 14 (NO 3 1 8 O 4 . Da 

 diese Verbindungen samtlich durch Alkalien leicht 

 verseift werden, so stellen sie echte Ester oder 



sog. gemischte Ather dar, wodurch die alkoholische 

 Natur der Zellulosen und allgemein der Polysac- 

 charide nachgewiesen wird, was ja auch mit der 

 anderen Tatsache iibereinstimmt, dafi die Zellu- 

 lose mit Kali, Natron und Bleioxyd lockere, salz- 

 artige, den Alkoholaten analoge Verbindungen 

 liefert. Lafit man nun ein kaltes Gemisch von 

 einem Teil Salpetersaure mit 2V 2 Teilen Schwefel- 

 saure 5 10 Minuten lang auf Zellulose einwirken, 

 so erhalt man entsprechend der Gleichung: 



C 12 H 20 10 + 6HN0 8 = C 12 H 14 (N0 3 ) 6 4 +6H,O 



in dem Hexanitrat eine Verbindung, die sich aufier- 

 lich von dem Ausgangsstoff kaum unterscheidet, 

 aber durch Stofi und Schlag zu heftiger Explosion 

 veranlafit wird, dagegen angeziindet ohne Explosion 

 schnell abbrennt. Diese Verbindung ist das 1845 

 von Schonbein in Basel entdeckte Pyroxylin 

 oder die Schiefibaumwolle, welche in Ather, in 

 Alkohol oder in einem Gemisch beider Losungs- 

 mittel unloslich ist. 



Lafit man dagegen ein auf 30 erwarmtes 

 Gemisch von 20 Teilen gepulverten Salpeters und 

 30 Teilen konzentrierter Sehwefelsaure (1,835) 

 auf einen Gewichtsteil feinfaseriger Zellulose 24 

 Stunden lang einwirken, so erhalt man ent- 

 sprechend der Gleichung: 



4KNO 3 + 2H 2 SO 4 + (C ]2 H 20 10 )n = 2K 2 SO 4 

 + C 19 H 1( (N0 3 ) 4 (i + 4 H 2 



in dem Tetranitrat nach sorgfaltigem Auswaschen 

 mit viel Wasser ein atheralkohollosliches Pyroxylin, 

 das sog. ,,Colloxylin" oder die Kollodiumwolle, 

 die immerauch etwas, entsprechend der Gleichung: 



ioKN0 3 + 5H 2 S0 4 + 2(C ]2 H 20 10 ) = 5 K 2 SO 4 

 + 2[C 18 H ]B (NO a J 5 5 ] + 2oH 2 



mitentstandenes Pentanitrat gemengt enthalt. 



In seiner Atheralkohollosung stellt die Kollo- 

 diumwolle das Kollodium dar, eine dickige, zahe 

 Fliissigkeit, die durch Verdunsten des Losungs- 

 mittels schnell unter Zuriicklassen eines dichten, 

 durchsichtigen, wasserunloslichen Hautchens er- 

 starrt, und aus diesem Grunde zum Verkleben 

 von Wunden in der Medizin gebraucht wird. 



In diesen Zelluloseverbindungen schien den 

 damaligen Chemikern die geeignete Grundlage fiir 

 eine erfolgreiche Losung des Kunstseideproblems 

 gegeben zu sein. 



Zunachst versuchte Tudemare aus Lausanne 

 lange vergeblich, aus einer Mischung von Zellulose- 

 nitrat und Kautschuk verspinnbare Fasern zu er- 

 zielen. Aber erst seinem Landsmann Ander- 

 mars gelang es 1855 Kollodium, mit Kautschuk- 

 losung versetzt, durch eine Stahlspitze in feine 

 Faden auszuziehen, die nach Verdunsten des L6- 

 sungsmittels zu feinen, seidenglanzenden Faden 

 erstarrten. Aber ein im techni>chen Grofibetrieb 

 sich bewahrendes Verfahren brachten erst die 

 Chemiker Josef Wilson Swan und Hilaire 

 de Chardonnet aus Besangon zustande. C h a r - 

 donnet nitrierte Baumwolle, also reine Zellulose, 

 nach der zuerst von Lenk angegebenen Vor- 



